第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

IZW.Shield（コンクリートの吸水防止材）
NETIS CB－２００００２－Ａ
登録名称：IZW.Shield（塗布後の養生時間が2時間のシラン系表面含浸材）

泉建設工業株式会社

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

IZW.Shieldの構成
1．IZW.Shield シラン系表面含浸材
2．IZW.Guard 強化仕様のプライマー（けい酸塩系表面含浸材）
3．IZW.Shield 強化仕様
2020年7月NETIS登録 CB－２００００２－Ａ
IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

予期せぬ急激な降雨でも安心
塗布後の養生時間が2時間なので、再塗布確率が低下し工程管理にも貢献

塗布2時間後の撥水状況

一般的なシラン系表面含浸材
24時間養生塗布急激な降雨

再塗布確率：
高い

急激な降雨

再塗布確率：低い

WATER Shield
塗布

2時間養生

①：２４時間養生タイプ ②：IZW.Shield

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社-40℃まで凍結しません
極寒地での冬季施工でも、-40℃まで凍結しないので特別な養生不要。

-40℃まで凍結しません。
真ん中は着色タイプ。
IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

含浸深さよりも疎水性能を追求
空隙が多いコンクリート構造物に対して、IZW.Shieldは、含浸深さより、より表層付近にとどめて疎水性能を優先。
より表層の疎水性能を高めることで内部に透水させないことは、特に凍害対策として有効で内部鉄筋の発錆抑制につながります。

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマーIZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

IZW.Guardで確かな止水性能を確保
止水性能を高めることで、劣化因子の侵入抑制に留まらず、劣化因子を連行する水の侵入抑制に効果的です。内部鉄筋の発錆抑制につながります。

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

現場透水量試験
含水率測定状況

透水量試験機セット

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

透水量測定状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

試験結果
塗布6ケ月後の現場透水量試験結果

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

長期間止水性能を継続
塗布6ケ月後の現場透水量試験結果

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

強化仕様でより長寿命化に貢献
IZW.Guard塗布後にIZW.Shieldを塗布する工法で、より疎水性能が向上します。
シラン系表面含浸材は紫外線により劣化しますが、適切に再塗布をしないと劣化因子を連行する水の侵入の原因となります。強化仕様を採用することで、シランが劣化後は、IZW.Guardが止水性能を発揮します。
一般的なシラン系表面含浸材
シラン系塗布

紫外線劣化

足場設置

シラン系再塗布

含浸材の寿命

紫外線劣化

IZW.Guardが止水性能を継続

足場不要

IZW.Shield（強化仕様）
IZW.Guard塗布

IZW.Shield塗布

含浸材の寿命IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社①塗布2時間後の撥水状況①24時間養生タイプ塗布直後②IZW.SHIELD塗布直後

塗布2時間後の撥水状況

水中に2時間投入

水中に2時間投入後の撥水状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社②強化仕様の撥水状況

塗布2時間後、水中投入2時
間後の撥水状況
左下：強化仕様
右下：IZW.SHIELD

高圧洗浄の状況

左：強化仕様の撥水状況

右：IZW.SHIELDの撥水状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社③現場透水量試験の状況

現場透水量試験箇所
試験状況

現場透水量試験結果

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社④K571試験結果

K571試験状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社⑤XPS分析結果
③C-S-Hゲルを濾過後の含浸材・ゲルを確認
・コンクリート片表面に析出物を確認①IZW.GUARDにコンクリート片を投入（１か月静置）⑤反応型であることを確認②XPS分析結果
④水酸化カルシウムを投入

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社⑥共同研究（水路関係）
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の指導のもと共同研究(継続中)
より過酷なコンクリート水路で含浸材が長寿命化に貢献できるか研究中（モルタル分が先行して削り取られ粗骨分が露出する選択摩耗に挑戦）

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

水流摩耗試験による含浸材の含浸深さ、耐摩耗性の確認
CL-137 第3章けい酸塩系表面含浸材の品質 3.1一般【解説】けい酸塩系表面含浸材がコンクリート中に含浸しても、含浸した領域が必ずしも改質したとは限らないことに注意しなければならない。
コンクリート水路の摩耗
モルタル分が先行して削り取られ粗骨分が露出する選択摩耗と呼ばれる形態で進展する。
含浸した領域（含浸深さ）ではなく、改質（空隙の充填、緻密化）深さを正確に把握することで設計に反映する。

含浸領域

コンクリー
ト表層部

コンクリート内部

改質領域

コンクリート表層部の空隙を充填、緻密化された領域（水路摩耗に抵抗）含浸しただけの領域（水路摩耗に抵抗できない可能性がある）
IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

K572試験による含浸深さと水流摩耗試験による改質深さ・摩耗深さ

K572試験による含浸深さ

水流摩耗試験による改質深さ・摩耗深さ
IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

JISA1453による摩耗試験結果□ JISA1453による摩耗試験
100回転毎に測定 （第三者試験機関実施）□ Ｋ(けい酸塩系)及びＫＳ(強化仕様)
すべての範囲で、現状供試体よりも質量減少量が小さい。

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

今後の予定

１．含浸深さ、改質深さの向上
改質深さの向上、より表層付近の改質による強度向上品の開発
2．モニタリング、浸漬実験の実施
現場にて塗布効果を検証、レーザー変位計で摩耗状況を計測
3．促進倍率の算出
水流摩耗試験の促進倍率を算出し、コンクリート水路の摩耗を予測

水路に浸漬開始
IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社⑦学術機関による凍結融解性の検証
独立行政法人国立高等専門学校機構 岐阜工業高等専門学校の指導のもと試験中
コンクリート二次製品の凍結融解に含浸材が有効であるか？
１．K572試験に準じた凍結融解試験
２．現場におけるモニタリング

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

凍結融解用供試体(JIS5371）

凍結融解試験状況

モニタリング予定現場

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

R2年度強化仕様

IZW.Shield

施工事例①

IZW.Guard
強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

R2年度強化仕様

施工事例②

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

R2年度強化仕様

塗布前の現場透水量試験

施工事例③
塗布前の水洗い状況

IZW.Guard 塗布状況

新技術活用工事

IZW.Shield 塗布状況（翌日）

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

施工事例④

R2年度強化仕様

新技術活用工事

着色タイプのIZW.Guardを塗布

IZW.Guard塗布後の状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例

第11回出展技術発表会
泉建設工業株式会社

施工事例⑤

R3年度強化仕様

新技術活用工事
現場透水量試験を実施

IZW.Shield塗布対象建物

IZW.Guard塗布後の状況

IZW.Guard

IZW.Shield

強化仕様プライマー

IZW.Shield強化仕様

試験・実験

施工事例